— 190— 
La 2.“ mina tiene un gran laboreo. El mineral que formaba el objeto de la expío, 
tacion, si se juzga por el que todavía queda en algunos estribos i puentes, era el me- 
tal de color, compuesto de cuarzo escoriáceo con mancbitas grises i verdosas mui su- 
perficiales, acompañado ademas por el hidrato de hierro de un aspecto terroso. La leí 
de estos minerales llega a veces hasta cinco onzas por quintal. Esta mina ha sido también 
rehabilitada el año pasado, pero los planes han sido hallados en metales frios, te' 
niendo la veta en esta parte una anchura variable de G a 12 pulgadas. El mineral es* 
tá, como en la mina anterior, dispuesto en manchas, i abunda principalmente en piri* 
ta blanca de hierro pura o mezclada con cuarzo, pero que no contiene ni cobre ni pía. 
ta. Las otras especies son la pirita de cobre i bronce añilado, la galena, la blenda, 
acompañadas todavía por el cuarzo i el carbonato de cal. La plata nativa en hilitos u 
hojitas es bien escasa i la lci del común de estos minerales suele llegar hasta seis on- 
zas por quintal. 
En una i otra mina los trabajos de explotación han adelantado mui poco, a causa 
de la mucha dureza del cerro i de la dificultad que hai de beneficiar los minerales, o 
sacar de ellos un partido ventajoso. 
A fin de conseguir esto último, he sometido diversas muestras de estos minerales 
al mismo procedimiento que se usa en Mansfeld para beneficiar por plata los minera- 
les piritosos, el cual consiste en transformar en ejes estos minerales por medio de la 
fundición cruda, calcinar estos ejes aúna temperatura baja a fin de transformar en 
sulfatos los metales que contienen, tratar en seguida estos sulfalos por la sal comun r 
que convierte la plata en cloruro, i después por la cal para saturar los ácidos, i por 
último someter el residuo a la amalgamación ordinaria. 
El resultado de estos esperi montos ha sido: 
1. ° Que por la fundición cruda toda la plata se reconcentra en el eje sin que pase 
nada a la escoria. 
2. Que por la amalgamación no se puede retirar toda la plata contenida en el eje, 
obteniéndose a lo mas las dos terceras partes. Ademas la pasta es mui impura cuando 
la amalgamación tiene lugar bajo la influencia del hierro, i por el contrario mui pu- 
ra cuando se efectúa en aparatos no metálicos. 
No sé a qué atribuir esta pérdida de plata tan considerable; puede ser que sea efec- 
to del método de amalgamación que he empleado, o viene talvez de la presencia en 
estos minerales de la galena i de la blenda, que siempre es mui nociva. — Por lo tanto 
creo que el mejor partido que pueda sacarse de estos minerales seria fundirlos porejes 
como si fuesen minerales pobres de cobre, i vender en seguida estos ejes por cobre 
i por plata a los que compran los minerales para la exportación. 
Serena, Agosto 7 de 1 850. 
